T 評 価 条 件
1. 酸の純度等： メーカー（ メルク ）, 酸の純度（ 過塩素酸 70% スプラピュア ）2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ Milli-Q Element）
3. 洗ビンの容器の材質： （ 本体材質：LDPE 、 キャップ材質： PP）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ 日厚計測社製）
5. 電解槽の容積： 150 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 1. 酸洗浄 2. 中性洗剤＋水道水で超音波洗浄 3. 超純水で超音波洗浄 ）7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（Disk電極 φ 6 mm 、 Ring電極 外径φ 9 mm 、 内径 φ 7 mm のRRDE電極を使用、 N2雰囲気ではRingおよびDisk電極は同時に電位走査、 O2雰囲気ではRing電極のみ自然電位(約1V) に保持 ）8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）-2-2
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 約17.3 μg cm ）, イオノマー担持量（0.203 μL cm ）10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（ 中央に少量触媒インクを塗布した後、周囲に少しづつ5回程度に分けて塗布し満遍なく電極上に担持 ）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 60 ℃, 20 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（ 200mV s-1 の走査速度・0.05-1.20Vの電位範囲で、N2雰囲気にて約40サイクル、O2雰囲気で4サイクル程度 ）13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 20 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

T

FC-I1

100.5-20.25

j / mAcm-2-geo

j / mAcm -2-geo

0.75

0-0.25-0.5-0.75
-1

00.3

0.6

0.9

1.2-4-6500rpm
1000rpm
1500rpm2000rpm
2500rpm3000rpm-8

E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム-101. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 51.5 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度：種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（150 mL）, 温度（ 60 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

00.3
0.60.9E / V vs. RHE

1.2

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 rpm で測定
5. 電位走査速度： 10 mV s-1

FC-I1

T -10000
-8000
-6000

j-1/A

-1

0.85V Anodic
0.85V Cathodic
0.90V Anodic-4000

0.90V Cathodic-2000

000.05-1/2ω/ (rad s0.1-1)

0.15-1/2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V Anodic; -370 A g-1-Pt, -7.17x10-4A cm-2-Pt@0.85 V Cathodic; -174 A g-1-Pt, -3.37x10-4 A cm-2-Pt@0.90 V Anodic; -154 A g-1-Pt, -3.00x10-4 A cm-2-Pt@0.90 V Cathodic; -28.9 A g-1-Pt, -5.60x10-5 A cm-2-Pt
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

インク製作法
1. 触媒を18.58mg 秤量
2. 超純水19mLと2-プロパノール6mLの混合溶液(25mL)を秤量した触媒と混合
3. 5wt%Nafion 100µLを2で作った混合溶液と混合した後、氷水中で超音波攪拌
Fig.2 およびFig.3 にのせた測定結果はO2雰囲気での測定結果から同じ走査速度で測定したN2雰囲気でのバックグラウンドを差し引いた値としています。

1TFC-I2

00.5-20.250

j / mAcm-2-geo

j / mAcm -2-geo

0.75

-0.25
-0.5-0.75
-1
-1.25
00.3

0.6

0.9

1.2-4
500rpm1000rpm
1500rpm2000rpm
2500rpm3000rpm-6-8

E / V vs. RHE
Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 74.8 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（150 mL）, 温度（ 60 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める-1000.30.60.91.2E / V vs. RHE

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 rpm で測定
5. 電位走査速度： 10 mV s-1

FC-I2

T -10000-6000

j-1/A-1-8000
0.85V Anodic
0.85V Cathodic-4000

0.90V Anodic
0.90V Cathodic-2000

000.05-1/2ω/ (rad s0.1-1)

0.15-1/2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V Anodic; -551 A g-1-Pt, -7.36x10-4 A cm-2-Pt@0.85 V Cathodic; -182 A g-1-Pt, -2.43x10-4 A cm-2-Pt@0.90 V Anodic; -225 A g-1-Pt, -3.01x10-4 A cm-2-Pt@0.90 V Cathodic; -33.2 A g-1-Pt, -4.44x10-4 A cm-2-Pt
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

インク製作法
1. 触媒を18.59mg 秤量
2. 超純水19mLと2-プロパノール6mLの混合溶液(25mL)を秤量した触媒と混合
3. 5wt%Nafion 100µLを2で作った混合溶液と混合した後、氷水中で超音波攪拌
Fig.2 およびFig.3 にのせた測定結果はO2雰囲気での測定結果から同じ走査速度で測定したN2雰囲気でのバックグラウンドを差し引いた値としています。

1T

FC-T1

0.75

00.25

j / mAcm-2-geo

j / mAcm -2-geo

0.5

0-0.25-0.5-0.75
-1

00.3

0.6

0.9

1.2-2500rpm-41000rpm
1500rpm2000rpm-62500rpm

E / V vs. RHE

3000rpm

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 36.3 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（150 mL）, 温度（ 60 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める-800.30.60.9E / V vs. RHE

1.2Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 rpm で測定
5. 電位走査速度： 10 mV s-1

T -12000

FC-T1-8000-6000

0.85V Anodic
0.85V Cathodic
0.90V Anodic

j-1/A-1-10000-40000.90V Cathodic-2000
000.05-1/2ω/ (rad s0.1-1)

0.15-1/2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V Anodic; -298 A g-1-Pt, -8.23x10-4 A cm-2-Pt@0.85 V Cathodic; -118 A g-1-Pt, -8.23x10-4 A cm-2-Pt@0.90 V Anodic; -122 A g-1-Pt, -3.37x10-4 A cm-2-Pt@0.90 V Cathodic; -22.2 A g-1-Pt, -6.13x10-5 A cm-2-Pt
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

インク製作法
1. 触媒を18.55mg 秤量
2. 超純水19mLと2-プロパノール6mLの混合溶液(25mL)を秤量した触媒と混合
3. 5wt%Nafion 100µLを2で作った混合溶液と混合した後、氷水中で超音波攪拌
Fig.2 およびFig.3 にのせた測定結果はO2雰囲気での測定結果から同じ走査速度で測定したN2雰囲気でのバックグラウンドを差し引いた値としています。

1TFC-J1

0.75

00.25-20

j / mAcm-2-geo

j / mAcm -2-geo

0.5-0.25-0.5-0.75-100.30.60.9

1.2E / V vs. RHE-4-6500rpm1000rpm
1500rpm2000rpm
2500rpm3000rpm-8Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 44.1 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（150 mL）, 温度（ 60 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める-1000.3
0.60.9E / V vs. RHE

1.2

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 rpm で測定
5. 電位走査速度： 10 mV s-1

T -10000

FC-J1-6000

j-1/A-1-8000
0.85V Anodic
0.85V Cathodic-40000.90V Anodic
0.90V Cathodic-2000

000.05-1/2

ω/ (rad s0.1-1)

0.15-1/2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V Anodic; -382 A g-1-Pt, -8.66x10-4 A cm-2-Pt@0.85 V Cathodic; -184 A g-1-Pt, -4.16x10-4 A cm-2-Pt@0.90 V Anodic; -172 A g-1-Pt, -3.90x10-4 A cm-2-Pt@0.90 V Cathodic; -31.5 A g-1-Pt, -7.14x10-5 A cm-2-Pt
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

インク製作法
1. 触媒を18.57mg 秤量
2. 超純水19mLと2-プロパノール6mLの混合溶媒(25mL)を秤量した触媒と混合
3. 5wt%Nafion 100µLを2で作った混合溶液と混合した後、氷水中で超音波攪拌
Fig.2 およびFig.3 にのせた測定結果はO2雰囲気での測定結果から同じ走査速度で測定したN2雰囲気でのバックグラウンドを差し引いた値としています。

T

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ メルク）, 酸の純度（ 70%含有）
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（Millipore）, 純度( 18.2 MΩ ）3. 洗ビンの容器の材質： （ポリエチレン）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （日厚計測・東陽テクニカ）
5. 電解槽の容積： 150 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （FCCJプロトコルに準拠）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ φ6 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）-2-2
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 17.9 μg cm ）, イオノマー担持量（364 μL cm ）10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 60℃, 20 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（ O2脱気後に高速掃引 ・200 mV/s・3 cycle・0.05-1.2 V (FCCJプロトコル)）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 40 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

FC-T2T
j / mA cm-2(geometric)j / mA cm-2(geometric)

1.5
1.0
0.5
0.0-0.5-1.020400 rpm

-2900 rpm

-4-61600 rpm
2500 rpm-83600 rpm-10-1.5
00.3

0.60.91.2

00.3

0.60.91.2

E / V vs. RHE

E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-T2,e. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 89 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（150 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)
5. 電位走査速度： 10 mV s-1

FC-T2

T
2500

j-1/ A-1

2000@0.90 V

1500
@0.85 V1000
500000.05

0.1

0.15

0.2

ω-1/2/(rad s-1)-1/2

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 1029 A g-1-Pt, 1.157 mA cm-2-Pt@0.90 V ; 335.3 A g-1-Pt, 0.377 mA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）